15 



Bulletin de T/tcaclëiiiic Impériale 



16 



verkorkt und die Rohren , in deren Mitte ein dicker 

 Platindraht angebracht war, mit einer Auflosuiig von 

 Kalium-Cyanur gefullt. Zuni Zwecke der Entferniing 

 der die innere Oberfliichc der Uohren bedeckenden 

 dunnen Kupferschicht, wurde nun der Platindniiit mit 

 dera Zinkpole eines Bunsen'schen Eléments und die 

 Rôhre selbst mit dem negativen Pôle (der Kohle) ver- 

 bunden. Wegen der bedeutenden Passivitat, welclie das 

 Eisen in der genannten alkalischen Fliissigkeit besitzt, 

 wird dasselbe nicbt ira mindesten angegriffen, nach- 

 dem die dunne Kupferschicbt in weniger als einer 

 Stunde aufgeliist worden war. Beim Hindurchsehen 

 erwies sich das Innere der Rohren voUkommeii rein 

 und blank. 



Die Wagung der auf solche Weise von allen frem- 

 den Substanzen befreiten Rôliren ergab flir A^ I SQ^'S 

 und fur M II 90«;7; der Unterschied beidor Wagun- 

 gen von 0^0 ist, wie oben bemerkt, nur zufalligeu Um- 

 standen zuzuschreiben. 



Zur weitern Verfolgung des nierkwurdigen Résul- 

 tats dièses sclion vor etwa drei Jahren angestellten 

 Versucbs war vorlaufig keine Veranlassung vorhan- 

 deu. Nachdem die Réduction etwa 2 Tage gewâlirt 

 batte, war eiue Besichtigung beider Cathoden vorge- 

 nommeu und keinerlei Unterscbied an den auf den- 

 selbeu vorhandenen Niederschlagen wabrgenomraen 

 worden. Beide verkupferte Wachskerne hatten sich 

 gleichmâssig mit einer schônen Schicht silberweissen, 

 seidenartig glânzenden Eisens bedeckt. Spiiter wur- 

 den weitere Besichtiguugen unterlassen, um keine Sto- 

 rungén im Processe zu veranlassen. Es wurde nur 

 bin und wieder eine auf einer Spitze schwebeude Mag- 

 netnadel, nach Uriterbrechung der electromagnetiscben 

 Spirale, dem einen oder dem andern Glase genilbert, 

 ohne dass iiufiallende Unterschiede in der Ablenkung 

 dieser Nadel beobachtet worden witren. Der Moment, 

 wo die magnetiscben Anbiiufungen sich zu bilden an- 

 fingen, konnte leider nicbt beobachtet werden, da das 

 Innere der Glâser den Blicken nicbt zugânglich war. 

 Dièse Erscheinung musste wahrscheiulich eingetreten 

 sein, sobald die erste Eisenscbicht eine solche Dicke 

 erlangt batte, die sie befahigte, eine niagnetisclie Po- 

 laritat auzunehnien, stark genug, um auf die regel- 

 màssige electrochemische Ablagerung der Eisenpar- 

 tikel stôrend einzuwirken. — Es ware nicbt uninter- 

 essant zu untersuchen, ob nicht die diamagnetischen Ei- 



genschaften der Metalle sich ebenfalls an der Form ih- 

 rer electrochemischen Niederschlage bctheiligen miiss- 

 ten. wcun dieso letztern untcr Einwirkung hochst kràf- 

 tiger Magnetpole gestellt, oder auf diesen selbst voll- 

 zogen wûrden. 



Wie oben erwahnt, besass die Eisenrôhre B I nur 

 eiuen geringfiigigen reniaiienten Magnetismus, obgleicli 

 dièse Rôhre unter Einwirkung einer electromagneti- 

 scben Spirale gebildet worden war, deren Windun- 

 gen sich durch den kriiftigen constanten Strom, der 

 sié durcbfloss, wohl auf 50" — 60° R. erwilmit ba- 

 ben mochten. Dièse Erscheinung steht im Zusamraen- 

 hange mit dem beinah ganzlichen Mangel an magne- 

 tischer Coërcitif kraft , welcbe das galvanische Eisen 

 besitzt, und woruber ich bereits der Akademie in ih- 

 rer Sitzung vom 24. November 1870 (siehe ProtokoU 

 der pliysico-mathematischen Classe M 10 § 276) eine 

 Mittheilung gemacht hatte. 



Es war zu den betreffenden Versuchen eine eben 

 vorhandene Robre von galvauiscbem Eisen genommen 

 worden, von 18"" Lange, S'^'ô aussern Durchmesser und 

 einer mittlern Wanddicke von 0'^°95*), deren Gewicht 

 145^,''819 betrug. Dièse Robre besass in ihrem natùr- 

 lichen Zustande die dem galvanischen Eisen eigen- 

 thumliche Hitrte und Sprodigkeit; nachdem dieselbe 

 in einer Art Mutfel allmahlich bis zur dunkelrothen 

 Glûhhitze erwarmt und sehr langsam abgekublt wor- 

 den war, erlangte sie ganz die Eigenschaft des 

 guten Schmiedeeisens, dessen AYeicbbeit und Zâhig- 

 keit. Spiiter wurde versucht, dièse Robre zu bârten 

 und in Stahl zu verwandeln, was in der That durch 

 eine Art Câmentation gelang, welcbe dieselbe glasbart 

 uiachte. Dann wieder wurde die glasbarte Rôhre blau 

 angelassen und zuletzt durch wiederboltes allmahliches 

 Erwarmen und langsames Abkuhlen wieder in weicbes 

 Eisen verwandelt. 



In allen diesen verschiedenen Molecularzustitnden, 

 worin die Rôhre nach und nach versetzt worden war, 

 zeigte dieselbe unter Anwendung der verschiedensten 

 und kraftigstenMagnetisirungsmetboden, durch starke 

 elektromagnetische Spiralen oder durch Streichen ver- 

 mittelst krâftiger Stahlmagnete , ohne Ausnahme ei- 

 nen sehr starken temporâren Magnetismus, welcher 



*) In dem angefuhrteu § befindet sich ein Druckfehler, indem 

 die iiiittlere Dicke der Eôliienwand nirht O^^jTS, soudern ©""jGS 

 betrug. 



